523 
F.COiXOMIE INDUSTRIELLE. 
Notice sar quelques anomalies que pré- 
sente la ^omme Sénég^al, lorsqu'on l'em. 
ploie à l'état d'eau de g-omms , comme 
épaississant des mordants et couleurs 
d'application; par M Daniel ^œchlin- 
Scbouch. 
On a observé depuis longtemps , dans 
certaines circonstances qu'on ne s'est point 
expliquées, qu'en ép;nssissaiit aycc de l'eau 
de goriarac les mordants d'acétate d'alu- 
mine, d'a'cétate de fer, ou le mélange de ces 
deux sels, et rimprimant à la planche sur 
tissu de colon, il s'opère quelquefois une 
combinaison si intime enh e les bases mé- 
talliques, la j^omme ci le tissu, que par les 
opérations du dëbouillissag^e (bousago ou 
dégoigeage mécanique), la gomme reste 
en notable quantité inhérente à la loile, qui 
en conserve une très grande raideur, et 
rend les t intures délcctueuses. 
On sait que l'art il'épaissir les mordants 
selon la nature de l'impression, est une des 
opérations les p'us importantes de la fabri- 
cation des in liennes. Il exige une longue 
pratique; et de lui dépend souvent tout le 
succès. Il faut avoir égard k trois condi- 
tions essentielles ; 1" pendant l impression, 
l'épaississant ne doit pas être un obstacle h 
la combinaison des mordants, ou sons-sels, 
avec le tissu ,• 2° l'épais-iissant doit pouvoir 
se séparer facilement de l'étoffe par les opé- 
rations du bo usage et du dégorgeage ; 
S° pour certaines teintures , pour celle en 
garance surtout, d est iniportant que l'é- 
paississant puisse s'enlever sans retenir les 
parties du mordant (iid ne sont pas combi- 
nées au lissu ; c^r, dans beaucoup de cas , 
ces parties ainsi détachées précipiteraient 
de la maiière colorante, appauvriraient le 
bain et occasionneraient une mauraise 
teinture. 
L'incon\éiiient que j'ai signalé plus 
haut, et que présente quelqaefoi-i l'imploi 
de la goinioea bien souvent embarrassé les 
fabricants, et est resté jusqu'ici sans expli- 
catic^n. SL'lon les uns, il faut l'attribuer à la 
nature de cei taiiies espèces de gommes, et 
.selon d'autres, à diverses substances étran- 
gères dont les gommes du cminierca sont 
quelquefois accompagnées. Mais de nom- 
breux essais que )'ai entrepris avec les dif- 
lérenles va'iétésde godimes , n'onl point 
confirmé cette siîpposiiion. Seulement j'ai 
observé que l'eau dé gomme préparée avec 
ia' gomme ]>lanche , ne présente |ias l'in- 
convénient e^j question au même degré que 
celle obtenue avec la gomme en s )rte, qui 
est bien moins pure. Je dois du reste faire 
remarquer que l'eau du gomme que j'es- 
saiyai; , était toujours piéparée depuis 
quelque S'.niaines, tap.dis que l'eau de 
gomme Hanche ou rouge, que j'emplo^-ais 
pour faire les essais comparatifs , était tou- 
jours récemment préparée. C'est là le mo- 
tif qui a induit en erreur, et retardé la 
découverte de la >éritable cause, que j'ai 
trouvée en faisant mes essais avec des 
eaux de gommes récemment préparées. 
3 avais observé qu'en faisant usage d'eau 
distdiée, la gomme conservait mieux sou 
degré de viscosité, qu'en employant de 
Jeau de rivière (de la Doller), Cette der- 
niere-en vieillissant, devenait moinsepaisse 
et surtout plus acide ; sa «.s doute parce que, 
tétant plus aérée, il s'y établissait une fer- 
mentation plus prompte. Cette observation 
ni a conduit, un peu plus tard, il est vrai, 
a la remarque que l'eau de gomme vieille 
et conservée dans un local plus ou moins 
524 
' chaud, présente le plus s'ent l'inconvé- 
nient que j'ai rappelé. 
J'ai fait préparer desuxde gommes 
avec de la gomme blanc, de la gomme 
rouge, et de la gomme en'te, telle qu'on 
la trouve - a is le comme. J'ai laissé ces- 
eaux exposées à une tempture de 20 de- 
grés cent, cnvirof), penda20 jours. Bien- 
tôt une fermentation s'e.'ilablie dans la 
liqueur, qui devenait de p en plus acide, 
surtout celle préparée a\ la gomme en 
sorte, qui présentait cetpropriété à un 
plus haut degré que les dx autres. 
Au bout de ces 20 jourj'ai fait prcpa- 
l'er de nouvelles eaux de mmes avec les 
mêmes qualités de gojnn, afin de com- 
parer ces dissolîitions fr;hes avecielles 
qui avaient <léjà fermenté*», cet effet, j'ai 
épaissi avec ces différentcsiux de gommes 
des mélanges d'acétate d'imine et d'acé- 
tale de fer, dans le rappoiJe 
1 partie acétate d'alumi, 
1 partie acétate de ferpyrolignite de 
fera 9°], 
2 parties eau de gomme 
J'ai également épaissi usemblable mé- 
lange avec de la gommciilée. Tous cf s 
mordants épaissis ont été î primés sur la 
même toile, dont une moc a été séchée 
à chaud, tandis que l'aut; moitié l'a été 
à la température ordinainde l'imprime- 
rie. Après quelqu( s joui s drr'pos, la toile 
a été débouillie en bouse à puis dégor- 
gée à la manière ordinaire.\près la dessi- 
cation, j'ai remarqué que.ous les mor- 
dan!s épaissis a\ec les eax de gnmmoc 
vieilles et fermentées donnant de la rai- 
deur à la toile, ce qui n'arivait pas avec 
les mordants épaissis avec i gomme pilée, 
ou avec les eaux de gomres l'raîches. On 
en pourra juger par les écantillons que je 
dépose sur le bureau. 
Dans le b it de détermf^er si cette diffé- 
rence doit être attribué à la combinaison 
que l'eau de gomme fementée et modi- 
tiée dans sa compositia, forme avec les 
mordants à ba'C d'aluiine et de fer, ou 
bien à la combinaison clecle delà gomme 
ainsi modifiée avec le oton, j'ai l'ait im- 
primer sur toile des eaux de gommes 
vieilles et fermentées, ede l'eau de gomme 
fraichc, sans addition d. mordsnts. Après 
le bousage, le dégorgege et le séchage 
j'ai trouvé -;ue, sans mcrdants, la gomme 
vieilleetfermentée,p;!S jkis que la gomme 
fraîche, ne donne de i'ddeur au tissu. La 
jjrésence des mordants (il donc nctessaire 
poiu' produire ce phéfionène. 
J'ai voulu voir aussi, si la combinaison 
qui s'effectue sur le tisu est due à l'acide 
<jui prend naissance penîant la fernienta- 
tinn , ou à la gomnse elle-même, telle 
qu'elle se ti ouve après citte fermentation. 
A cet effet, j'ai traité l'ean de gomme fer- 
mentée ])ar l'alcool, afin d'en précipiter la 
gomme; j'ai malaxé fe mélange; je l'ai 
exprimé et filtré. J'ai traité une seconde 
fois par l'alcool, filtré et réuni les li- 
queurs. 
Le liquide filtré était acide et incolore; 
il ne précipitait ni l'acétate d'alunnne, ni 
l'acétate de fer. Évaporé à siccité, il répand 
des vapeurs qui rougissent le tournesol, et 
exhalent une odeur particulière qui ne 
rappelle en rien celle de l'acide acétique. 
11 ne cristallise pas par le refroidisse- 
ment. 
J'ai fait redissoudre dans l'eau, la gomme 
qui avait été précipitée par l'alcool, et j'ai 
épaissi des mordants d'acétate de fer et d'a- 
cétate d'alumine avec cette dissolution , 
525 
pour voir si, après avoir été séparée de l'a- 
cide ci-dessus, celte gomme donnerait en- 
core de la raideur au lissu. C'est ce qui est 
arrivé efléctivement ; car, après le bou- 
sage, le dégorgeage et la dessiccation, les 
parties imprimées conservaient ja même 
raideur, que lorsqu'on emploie directe- 
ment l'eau de gomme vieille et fermcntée. 
Ainsi, pendant sa fermentation, lagomme 
subit ime modification dans sa nature. 
En résumant ce qui précède, je pense 
qu'on fera bien, pour éviter en jn atique l'in- 
convénient que présente la vieille eau de 
gomme feraientcc, 
1° De ne préparer que de petites pro- 
visions d'eau de gomme, que l'on conser- 
vera dans un local fiais 
2° De ne point laisser de dépôt dans la 
cuve, lorsqu't)n veut préparer de nouvelle 
eau de gomme. 
3° Dans le cas où on pré|>ar('rait une 
grande provision d eau dégomme, on peut 
é\ iter la fermatation, en ajoutant iOgram. 
de cristaux de soude par kilog. dégomme; 
cette addition ne présentant .aucun incon- 
vénient pour les usages ordinaires. 
4» On pourrait aussi faire subir une lon- 
gue ébullitioii à l'eau gommée, mais ce 
moyen serait dispendieux. 
5° On fera bien d épaissir directement 
avec la gomme ; c'est-à-dire de dissoudre 
directement la gomme dans les mordants 
ou dans les couleurs d'application, toutes 
ÎCi fois qu'on f)ourra le faire sans mconvé- 
nients, 
SCIENCES mSTORiQUES. 
P.4LÉ0GU VPilïE. 
Emprunt contracté pesidas^t les croisades 
par les seigneui-s frasmçais. — Titres de 
l'emprtsnî : Oïîïigaîioas pi'r fidem, lettres 
de garasstie, carnets écrits sur papier 
pleins pouvoirs. 
(Suite et fin.) 
Outre les obligations pcr ^dem et ces let- 
tres de garantie, il y avait des carnets 
écrits sur pajuer; malheureusement i'état 
déplorable dans lequel ils se trouvent en 
a réduit une partie en |>oussière lorsqu'on 
a voulu les classer; et le soin qu exige 
la conservation de ce qui reste ne nous 
a point permis de les soumettre à un 
examen approfondi. On v découTrirait sans 
doute la tiaco de beaucoup d'emprunts 
dont les titres originaux ne se sont pas 
retrouvés dans la collection , soit que, de- 
venus inutiles après le remboursement des 
j-.rêts, ils aient été détruits des l'époque de 
la croisade, soit que, depni'--, ils aient été 
jicrdus ou di ;tiaits de la masse dans les 
divers déplacements et aliénaîions auxquels 
ils ont été soumis 
Une autre espèce île titre> dont le nom- 
bre est aussi considérable que celui des 
obligations j er fidem, ce sont des pleine 
pouvoirs donnés par des gentilhoaimes de 
Bretagne à Hervé, marinier de Nantes, 
pour régler avec des capitaines ou pro- 
priétaires de navires ks frais et conditions 
de leur passage deChypreàDamittte.Tous 
ces actes, datés du même lieu et du même 
mois, offrent encore moins de variantes 
que les obligations per fidew. Us ont été 
passés à Limisso , Nymonum^ capitale de 
l île de Chypre, au mois d'avril 1248, au 
moment où l'armée chrétitn.ie, aprcs y 
avoir séjourné tout l'hiver, se prép; ra,t 
à se rembarquer et à faire voile vers 
l'Egypte. 
